Allgemeines. Kristallographie. Mineralphysik etc. 



-9- 



die Versuche einen Beitrag liefern zu der Frage, ob bei direkter Isomorphie, 

 d. h. wenn die beiden Komponenten in kristallographisch ähnlichen Formen 

 existieren, in der Mischungsreihe Lücken auftreten, derart, daß jade Ver- 

 bindung die andere nur bis zu einem gewissen Grade als isomorphe Bei- 

 mengung' aufnimmt. 



Für den Fall , daß Mischungsreihen mit Lücken gefunden würden, 

 sollte dann gleichzeitig auch noch geprüft werden, wie sich diese Misch- 

 kristalle dem Gesetz von Retgers einfügen, wonach das spezifische Gewicht 

 eines Mischkristalls sich rein additiv aus der Zusammensetzung und dem 

 spezifischen Gewicht der reinen Endglieder berechnet. 



In dritter Linie sollen die Versuche auch einen Beitrag liefern zur 

 Systematik der isomorphen Körper. 



Zu den Mischungsversuchen dienten , außer anderen , schon früher 

 untersuchten, nach Gruppen zusammengefaßt, die folgenden Verbindungen, 

 deren spezifisches Gewicht zunächst nach der Schwebemethode mit Hilfe 

 der MoHR-WESTPHAL'schen Wage bestimmt wurde; die erhaltenen Werte 

 sind beigefügt: 



1. Monoammoniumphosphat P 0 4 H 2 (NHJ. Optisch einachsig, negativ. 



Spez. Gew. == 1,803. 

 Monokaliumphosphat P0 4 H 2 K. Optisch einachsig, negativ. Spez. 

 Gew. = 2,340. 



Monoammoniumarsenat As0 4 H 2 (NH 4 ). Optisch einachsig, negativ. 



Spez. Gew. = 2,317. 

 Monokaliumarsenat As0 4 H 2 K. Optisch einachsig, negativ. Spez. 



Gew. = 2,879. 



2. Nickelhexafluorotitanat-Hexahydrat Ti F 6 Ni . 6H. 2 0. Optisch ein- 



achsig, positiv. Spez. Gew. = 2,096. 



Kobalthexafluorotitanat-Hexahydrat TiF 6 Co.6H 2 0. Optisch ein- 

 achsig, positiv. Spez. Gew. = 2,059. 



Nickelkexachloroplatinat-Hexahydrat Pt Cl 6 Ni . 6H 2 0. Optisch ein- 

 achsig, positiv. Spez. Gew. == 2,810. 



3. Kupferhexafluorosilikat-Tetrahydrat SiF 6 Cu.4H 2 0. Spez. Gew. 



= 2,569. 



Das analoge Titanat TiF 6 Cu.4H 2 0. Spez. Gew. = 2.544. 

 Das Stanuat SnF 6 Cu.4H 2 0. Spez. Gew. = 3,00. 



4. Calciumchlorid-Hexahydrat CaCl 2 .6H 2 0. Optisch einachsig, negativ. 



Spez. Gew. = 1,710. 

 Strontiumchlorid-HexahydratSrCl, .6H 2 0. Optisch einachsig, negativ. 

 Spez. Gew. = 1,961. 



5. Unterschwefelsaures Calcium Ca S 2 0 6 . 4 H 2 0. Trigonal. Spez. Gew. 



= 2,183. 



Unterschwefelsaures Strontium SrS 2 0 6 .4H 2 0. Trigonal. Spez. 

 Gew. = 2,348. 



Unterschwefelsaures Blei PbS 2 0 6 .4H 2 0. Trigonal. Spez. Gew. 

 = 3,199. 



6. Rubidiumnitrat N 0 3 Rb. Spez. Gew. =3,116. 



